390 Kenngott. 



Da die untersuchten Stücke rücksichtlich der Lokalitäten des 

 k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes so wenig als möglich hygroskopisches 

 Wasser enthalten, so wurde der Wassergehalt so bestimmt und an- 

 gegeben, wie ihn das lufttrockene Mineral ergab, und es ist auf- 

 fallend genug, dass er im Ganzen so gleichmässig ausfiel. Um je- 

 doch das hygroskopische Wasser von dem wesentlichen des Mine- 

 rals in Abzug bringen zu können, ermittelte Herr Ritter C. v. Hauer, 

 wie viel Wasser bei 100" C. entweicht und fand, dass die Mengen 

 desselben verschieden sind, somit auch der dem Mineral wesentlich 

 angehörige VV^assergehalt nicht bestimmt ist und grösseren Schwan- 

 kungen unterliegt, als man erwarten möchte, ßemerkenswerth war 

 dabei die Beobachtung, dass das bei 100" C. getrocknete Mineral 

 nach kurzer Zeit genau dieselbe Menge Wassers aus der Luft wieder 

 aufnahm. 



Ferner wurden wegen der von mir ausgesprochenen Vermu- 

 thung, dass ursprünglich Eisenoxydul in dem Minerale vorhanden 

 gewesen, und dasselbe durch den Gang der Pseudomorphose in 

 Eisenoxyd umgewandelt worden sei, von Herrn C. v. Hauer, um 

 den Gehalt etwaigen Oxyduls zu bestimmen, gewogene Quantitäten 

 des Minerals mit ChlorwasserstolTsäure in zugeschmolzenen Glas- 

 röhren gelöst, und in der Lösung zeigte sich , dass ein Theil des 

 Eisens als Oxydul enthalten sei. Diese wurde nach der Methode von 

 Marguerite mit übermangansaurem Kali bestimmt , und in Nro. I. 

 3-73 Procent, in II. 3-3G Procent, und in III. 1-87 Procent Eisen- 

 oxydul gefunden. Legt man die obigen Mittelzahlen zu Grunde, 

 so ergibt sich nach Herrn C. v. Hauer folgende Zusammen- 

 setzung: 



98-52 100-01 99-89 



